Einzelne Mineralien. 



-19- 



lichen Methoden. Jaeger und van Klooster arbeiteten mit synthetischen 

 Produkten, deren Analysen der theoretischen Zusammensetzung möglichst 

 genau entsprach, und bestimmten die Schmelzpunkte durch Erhitzungs- 

 kurven. Abkühlungskurven geben bei Silikaten immer zu niedrige Werte. 





Seil 111 pl y i^ii Ii Irl" 



Dichte 



Lichtbrechung 





— i T^no p 













1 ^.70 4. 10 

 10 i 1 



0,\JOci 





= 1.620 



n 2 = 1,590 



q_ ö: A pl.li! 







n n 



= 1,618 







^> 1 i QU 











BaSiO s 



1604 + 0,5° 



4,435 



U l 



= 1.670 



n 2 = 1,667 





> 1750° 











ZnSi0 3 



1437 + 1° 



3,52 



D l 



= 1,623 



n 2 = 1,616 



ZnSi0 3 -Glas 







n 



= 1.650 







-1509,5 + 0,5° 





n i 



= 1,719 



n 2 = 1,697 



CdSi0 3 



1242 + 0,5° 



4,928 



n, 



lind n 2 >> 1,739 





1252—1243° 





u i 



und n 2 > 1,739 



Mn Si 0, 



1273 + 1° 



3,716 



n, 



= 1,739 



n 2 = 1,733 







3,48 



n 



= 1,700 





Mn 2 Si 4 als Tephroit . 



1290—1300" 



4,044 



n i 



und n 2 > 1,739 



Für Polymorphie des SrSi0 3 und BaSi0 3 konnten im Gegensatz zum 

 MgSi0 3 und CaSi0 3 auch durch Erhitzungsversuche mit Natriumwolframat 

 keine Anzeichen gefunden werden. 



Natürlicher Willemit (von Moresnet) erwies sich mit dem künstlichen 

 Zn 2 Si0 4 ident. 



Beim MnSi0 3 zeigten sich Wärmeeffekte bei 1208 und ca. 1120°, die 

 vielleicht von Umwandlungen herrühren, aber noch näher untersucht werden 

 müssen. Natürlicher Rhodonit (Radautal, Franklin, N. J., Auvergne, Schwe- 

 den) schmilzt bei tieferen Temperaturen als das reine künstliche Meta- 

 silikat. Durch das Umschmelzen ändern sich die Brechungsindizes der 

 Rhodonite nicht merklich, auch das künstliche Erstarrungsprodukt stimmt 

 damit nahezu überein. 



Künstliches Mn 2 Si0 4 ließ sich nicht rein darstellen, der angegebene 

 Schmelzpunkt bezieht sich auf Tephroit von Sparta, N. J. 



Die Schmelzpunkte von CaSi0 3 (1540° nach Day, Allen, Shepherd 

 und White), SrSi0 3 und BaSiO, steigen sehr annähernd linear mit dem 

 Atomgewicht des Metalls. Die Schmelzpunkte von MgSi0 3 (1554° nach 

 Allen und White), ZnSi0 3 und CdSi0 3 fallen nahezu linear mit dem 

 Gewicht des Metallatoms. BeSi0 3 einerseits und MnSi0 3 andererseits 

 fügen sich dieser Beziehung nicht. 



Die Verf. machen auf die ungewöhnlich hohe Dichte des CdSi0 3 auf- 

 merksam. H. E. Boeke. 



b* 



